N. F. XIV. Nr. 13 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



195 



die Ursachen der wichtigsten Eigenschaften der 

 Tone, der Plastizitat, der Schwindung, 

 des Binde vermogens usw. nicht bekannt, und 

 erst dadurch, da.Q sie auf den Gehalt an k o 1 - 

 1 o i d e n Stoffen zuriickgefiihrt wurden , wurde 

 mit einem Schlage dieses ganze Gebiet aufgehellt, 

 das vorher im empirischen Dunkel gelegen hatte. 

 Schon bei den Verwitterungsvorgangen, 

 bei den Vorgangen, bei denen aus den genniti- 

 schen Gesteinen, Porphyr, Gneis, bzw. aus 

 ihren Bestandteilen, den Feldspaten, die Tone 

 und Kaoline gebildet warden, entstehen die Ton- 

 kolloide. 



Die Feldspate, diese Alkali-Aluminiumdoppel- 

 silikate, werden von der Feuchtigkeit und der 

 Kohlensaure der Luft zersetzt. Das in Freiheit 

 gesetzte Alkali bzw. Karbonat wird vom Wasser 

 fortgeschwemmt, es bleibt ein mehr oder weniger 

 reines Aluminiumsilikat zuriick, aus dem in Be- 

 riihrung mit Wasser Kolloide, die Hydroxyde des 

 Siliciums und Aluminiums, abgespalten werden. 

 Diese Verwitterungsvorgange gehen aber nicht 

 uberall soweit, und es bleiben Reste der Ur- 

 gesteine dabei zuriick. Jedenfalls aber bilden sich 

 hierbei k olio id e Stoffe, die Hydroxyde des 

 Siliciums, Aluminiums, Eisens und organische Sub- 

 stanzen, vielleicht Uberreste einst organisierter 

 Materie, die zusammen den Tonen Plastizitat, 

 Bindevermogen usw. verleihen. 



Der Sauerstoff der Luft wirkt hierbei in- 

 sofern mit, als die Beimengungen, Verbindungen 

 des Eisens und Mangans oxydiert werden. 



Durch diesen Verwitterungsvorgang wird zu- 

 gleich eine feine Verteilung des Materials herbei- 

 geluhrl, so dafi es leicht vom Wasser fortgefuhrt 

 und an anderen Stellen sedimentiert werden kann. 



Die verschiedenen Tonarten werden am besten 

 durch den Grad der Plastizitat, Schmelzpunkt, 

 Bindevermogen usw. charakterisiert. 



Das Rohmaterial fur die Herstellung feuer- 

 fester Steine sind Schiefertone von hohem 

 Schmelzpunkt in Verbindung mit sehr plastischen 

 Tonen. Frisch gebrochener Tonschiefer ist fast 

 unplastisch, erst durch Lagern an der Luft, 

 unter Einwirkung ihrer Feuchtigkeit bilden sich 

 Kolloide, die ihn plastisch machen. 



Die Zusammensetzung der Tonschiefer ist der 

 chemischen Analyse nach die folgende: 



I. 



II. 

 Hasenton von Griinstadt. 



Kieselsaure 



Tonerde 



Eisenoxyd 



Calciumoxyd 



Magnesia 



Alkalien 



Gliihverlust 



III. 



Kieselsaure 



Tonerde 



Eisenoxyd 



Calciumoxyd 



Magnesia 



Alkalien 



Gliihverlust 



47,33 " 

 35,05",, 



2,30 / 



0,16% 



i,"/o 

 3,i 8% 



10,51",,, 



99,^4 " 



44,87 / 



39,^7 % 



M4% 



0,67 "/ 



Spuren 



0,67 / 

 12,95% 



99,97 % 

 Nach der rationellen Analyse : 



Ton 99,07%, 



0,32 % 



Ouarz 

 Feldspat 



0,6 1 % 



Schmelzpunkt: Segerkegel 35. 



Aufier dem hohen Schmelzpunkt sind in den 

 Begriff der Feuerfestigkeit noch einige andere 

 Eigenschaften, wie indiffe re n tes Verhalten 

 gegen Phosphorsaure, schwefelsaure, kohlensaure 

 Alkalien, ferner gegen gesinterte und geschmolzene 

 metallische und glasartige Stoffe bei holier Tem- 

 peratur mit hineinbezogen. 



Solche Eigenschaften stehen sowohl mit der 

 chemischen wie der physikalischen Zusammen- 

 setzung der feuerfesten Steine in Zusammenhang. 



Da offenbar eine grofiere Diclitigkeit das 

 Eindringen zerstorender Stoffe hemmt, so wurden 

 sich zur Herstellung feuerfester Steine ganz be- 

 sonders solche Tone eignen, die in Beriihrung 

 mit Wasser zahlreiche Kolloide bilden, also 

 sehr plastisch e Tone eignen, weil sie sich beim 

 Trocknen und Brennen zu einer fest geschlossenen, 

 dichten Masse zusammenziehen. 



Indessen ist mit einem hohen Grade von 

 Plastizitat auch starke Schwindung ver- 

 bunden, so da6 leicht Risse und Spriinge in den 

 Steinen entstehen. 



Auch das ist eine Folge der Kolloidstoffe ; 

 diese haben eine grofie Wasserimbibitions- 

 kraft, das sie dann beim Trocknen abgeben; 

 dadurch wird aber auch eine grofiere Schwindung 

 erzeugt, die beim schnellen Trocknen zu Rissen 

 und Spriingen fiihren kann. 



Um diesen Ubelstand einigermafien abzuhelfen, 

 fiigt manSchamotte (eigentlich Charmotte von 

 scarrnare, mager werden) hinzu. Chamotte ist 

 bei sehr hoher Temperatur gebrannter Ton, und 

 wird als Magerungsmittel in grob zerkleinerter 

 Form, als Schamottekorner oder in gefeintem Zu- 



